TCVN7675-15:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-15:2015 IEC 60317-15:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 15: SỢI DÂY NHÔM TRÒN TRÁNG MEN POLYESTERIMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Spec ifi cations for particular types of winding wires - Part 15: Polyesterim i de enamelled round aluminium wire, class 180 Lời nói đầu TCVN 7675-15:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-15:2010; TCVN 7675-15:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chu ẩ n, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-9 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-62, đ ề cập đ ế n dây đồng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7675 (IEC 60317) đã có 25 tiêu chu ẩ n quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn có tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005) , Qui định đ ối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật c ó tráng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn c ó tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Qui đ ịnh đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tr òn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, c ó lớp liên Kết 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004) , Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Ph ần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Qui đ ịnh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2005). Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 11) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2009), Qui đ ị nh đối với các loại dây quấn cụ thể - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, c ấ p chịu nhiệt 155 12) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyviny l acetal, cấp chịu nhiệt 105 13) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 14) TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013), Qui định đối với các loại d â y quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 155 15) TCVN 7675-23:2015 ( IEC 60317-23:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 16) TGVN 7675-26:2015 (IEC 60317-26:1990,_amendment 1:1997, amendment 2:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Ph ầ n 26: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imi d e, cấp ch ịu nhiệt 200 17) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendement 1:1999), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật c ó bọc giấy 18) TCVN 7675-28:2011 ( I EC 60317-28:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi d â y đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 19) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại d â y quấn cụ th ể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimid có phủ polyami d -imid, cấp chịu nhiệt 200 20) TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200 21) TCVN 7675-46:2015 (IEC 60317-46:2013), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tráng men poiyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 22) TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 23) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tr á ng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 24) TCVN 7675-57:2015 ( I EC 60317-57:2010), Qui định đối với các loại d ây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi d ây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 25) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 QUY ĐỊNH Đ ỐI VỚI C Á C LOẠI DÂY QU Ấ N CỤ THỂ - PH Ầ N 15 : SỢI DÂY NHÔM TRÒN TRÁNG MEN POLYESTERIMIDE, C Ấ P CHỊU NHIỆT 180 Spec ifi cations for particular types of winding wires - Part 15: Polyesterim i de enamelled round aluminium wire, class 180 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các y ê u cầu cho dây quấn bằng nhôm tròn tráng men cấp chịu nhiệt 180 có một lớp phủ duy nhất gốc nhựa polyesterimide, nhựa này có thể được biến đổi, với điều kiện là không làm thay đ ổi b ả n chất hóa học c ủa nhựa ban đầu và đáp ứng tất cả các yêu cầu qui định của sợi dây. CHÚ THÍCH: Nhựa biến đ ổi là nhựa tr ải qua một biến đổi hóa học hoặc chứa một hoặc nhiều chất phụ gia để tăng cường tính năng hoặc đặc tính áp dụng nào đó. Cấp chịu nhiệt 180 là cấp nhiệt độ đòi hỏi ch ỉ số nhiệt độ tối thiểu là 180 và nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 200 ° C . Nhiệt độ, tính bằng ° C , tương ứng với chỉ số nhiệt độ này không nhất thiết phải là nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc của sợi dây mà nhiệt độ khuyến cáo này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết bị liên quan. Dải đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - mức phủ 1: 0,400 mm đến và bằng 1,600 mm; - mức phủ 2: 0,400 mm đến và bằng 5,000 mm; Đường k ính danh nghĩa của ruột dẫn được quy định ở Điều 4 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp d ụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu c ó ghi năm công bố , chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm c ô ng bố, áp dụng bản mới nh ấ t (kể cả các sửa đ ổi ). TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Qui định đ ối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu c ầ u chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men TCVN 7917-4:2008 (IEC 60851-4:2005), Dây quấn - Phương pháp th ử nghiệm - Phần 4: Đặc tính h óa 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 3.1 . Thuật ng ữ , định nghĩa và lưu ý chung v ề phương pháp thử Các định nghĩa và lưu ý chung về phương pháp thử, xem Điều 3 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3) và tiêu chuẩn này thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.2 . Kiểm tra ngoại quan Áp dụng Điều 3 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). 4. Kích thước Áp dụng Điều 4 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). 5. Điện trở Áp dụng Điều 5 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). 6. Độ dãn dài Áp dụng Điều 6 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). 7. Độ đàn hồi Không áp dụng thử nghiệm. 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính Áp dụng Điều 8 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). 9. Sốc nhiệt Áp dụng Điều 9 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3), trong đó nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu phải là 200 °C. 10. Mềm dính do nhiệt Không áp dụng thử nghiệm. 11. Khả năng chịu mài mòn (đường kính danh nghĩa của ruột dẫn đến và bằng 2,500 mm) Sợi dây phải đáp ứng các yêu c ầ u cho trong Bảng 1. B ả ng 1 - Khả năng chịu mài mòn Đường k ính danh nghĩa c ủa ruột d ẫ n M ức phủ 1 Mức phủ 2 Giá trị trung b ình tối thiểu c ủa l ực tác động đến khi hỏng Giá tr ị tối thi ể u của t ừng phép đo lực tác động đến khi hỏng G ía tr ị trung b ình tối th iểu của lực tác động đ ế n kh i hỏng Giá tr ị t ối thiểu của từng phép đo lực tác động đến khi hỏng mm N N N N 0 , 400 1,95 1 , 65 3 , 15 2 , 65 0 , 450 2 , 10 1 , 75 3 , 40 2 , 85 0 , 500 2 , 25 1,90 3 , 60 3,05 0 , 560 2 , 40 2,05 3 , 85 3,25 0 , 630 2 , 55 2,20 4 , 15 3,50 0 , 710 2 , 75 2,35 4 , 45 3,75 0,800 2 , 95 2,50 4 , 75 4,05 0,900 3,15 2,70 5,10 4,30 1,000 3 , 40 2,90 5,45 4,60 1,120 3,70 3,10 5,80 4,90 1,250 3 , 95 3,35 6,25 5,25 1,400 4,25 3,60 6,65 5 , 45 1,600 4 , 60 3 , 90 7 , 15 5,85 1 , 800 - - 7 , 70 6 , 50 2,000 - - 8 , 20 6,95 2,240 - - 8 , 75 7 , 40 2 , 500 - - 9 , 30 7 , 90 CHÚ TH ÍCH : Đối với đường k ính danh nghĩa trung gian của r uột dẫn , lấy giá tr ị c ủa đường kính danh nghĩa lớn hơn liền kề của ruột d ẫn. 12. Khả năng chịu dung môi Áp dụng Điều 12 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). 13. Điện áp đánh thủng Áp dụng Điều 13 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3), trong đó nhiệt độ nâng cao phải là 180oC. 14. Tính liên tục của cách điện Áp dụng Điều 14 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). 15. Chỉ số nhiệt độ Áp dụng Điều 15 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3) trong đó chỉ số nhiệt độ tối thiểu phải là 180. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Không áp dụng thử nghiệm. 17. Khả năng hàn Không áp dụng thử nghiệm. 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất điện môi Không áp dụng thử nghiệm. 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp Thử nghiệm theo Điều 6 của TCVN 7917-4 (IEC 60851-4). Các yêu cầu thử nghiệm đang được xem xét. 21. Tổn hao khối lượng Không áp dụng thử nghiệm. 23. Thử nghiệm lỗ châm kim Áp dụng Điều 23 của TCVN 7675-0-3 (lEC 60317-0-3). 30. Bao bì Áp dụng Điều 30 của TCVN 7675-0-3 (IEC 60317-0-3). MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 4 . Kích thước 5 . Đ iện trở 6 . Độ d ã n dài 7 . Độ đàn hồi 8 . Độ mềm dẻo và độ bám dính 9 . Sốc nhiệt 10 . Mềm dính do nhiệt 11 . Khả năng chịu mài mòn 12 . Khả năng chịu dung môi 13 . Điện áp đánh thủng 14 . Tính liên tục của cách điện 15 . Chỉ số nhiệt độ 16 . Khả năng chịu chất làm lành 17 . Khả năng hàn 18 . Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19 . Hệ số tổn thất điện môi 20 . Khả năng chịu dầu máy biến áp 21 . Tổn hao khối lượng 23. Thử nghiệm lỗ chân kim 30. Bao bì